— 415 — 



Chimica. — / tellururi d'argento ( ! ). Nota di G. Pellini e 

 E. Quercigh, presentata dal Socio G-. Ci amici an. 



In questa Nota noi esponiamo i primi risultati di uno studio sui tel- 

 lururi semplici e doppi di argento e d'oro che abbiamo in corso. Lo scopo 

 di tali ricerche non è solo quello di definire dal punto di vista chimico il 

 comportamento alla fusione dei tre elementi Te , Ag , Au , quando si assog- 

 gettano all'azione del calore combinati, in rapporti variabili, a due a due 

 (Te-Ag ; Te Au), oppure in miscela ternaria, ma anche ed in particolar 

 modo queste ricerche hanno lo scopo di chiarire possibilmente la costituzione 

 dei numerosi minerali, che dopo quelli dell'oro nativo, costituiscono i prin- 

 cipali giacimenti naturali dell'oro. 



Sono noti infatti i minerali : Hessite Ag 8 Te ; Calaverite Au Te $ , specie 

 rara che frequentemente contiene argento ; i minerali Silvanite e Krennerite 

 che i naturalisti raggruppano nel tipo (Au , Ag) Te 2 e le Petziti che corri- 

 spondono al tipo (Au , Ag) 2 Te. La composizione chimica di questi minerali 

 non è tuttavia così semplice, ed è perciò che noi abbiamo creduto di poter 

 contribuire alla esatta conoscenza della loro costituzione, facendo l'analisi 

 termica del sistema ternario Te , Ag , Au , nella supposizione che la natura 

 abbia scelto nella formazione di questi minerali una delle vie più comuni, 

 la via termica. 



Usando della nota rappresentazione triangolare per il sistema Te-Ag-Au , 

 occorreva nel caso nostro conoscere dapprima i diagrammi di equilibrio dei 

 due sistemi binari Te-Ag e Te-Au. 



Questi due sistemi erano già stati studiati dal Pélabon ( 2 ): ma sia 

 perchè il Pélabon si è limitato a rendere noti soltanto i dati più caratte- 

 ristici dei sistemi, sia per poter avere dei valori più confrontabili con le 

 nostre ulteriori ricerche, abbiamo voluto, secondo il costume, studiarli di 

 nuovo. 



Il sistema binario Te-Ag. 



Il Pélabon afferma che la curva di fusibilità delle miscele di argento 

 e tellurio può essere costruita completamente. A partire dal punto di fusione 



(') Lavoro eseguito nel Laboratorio di Chimica generale della R. Università di 

 Padova. 



H C. E. 143, 295 (1906). 



